LÉON GUILLET — L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOGRAPHIE MICROSCOPIQUE 63a 



leurs dans certains aciers spéciaux, notamment 

 ceux au nickel et au manganèse), il semble que le 

 passage de la martensite à l'austénite est pro- 

 gressif: les aiguilles de martensite, d'abord très 

 fines lorsque la température de trempe est juste 

 au-dessus du point de transformation, deviennent 

 de plus en plus grossières au fur et à mesure que 

 cette température augmente. 



Quant à l'austénite, elle paraît bien devoir être 

 la forme stable à chaud de tous les aciers, forme 

 que l'on ne peut généralement maintenir à la tem- 

 pérature ordinaire. 



On voit qu'il y a encore une certaine imprécision 

 dans la définition de quelques constituants; on sait, 

 d'ailleurs, qu'une Commission internationale pro- 

 cède à des essais très importants, sous le patro- 

 nage de la Société Française cl encourageinont 

 pour riiidiislrie Nationale, de la Société d'Encou- 

 ragement de Berlin et du National Physieal Labo- 

 ratory de Londres. 



Mais, d'ores et déjà, l'examen micrographique 

 des alliages fer-carbone donne, au point de vue 

 industriel, des renseignements du plus haut intérêt ; 

 nous les indiquerons en quelques lignes. 



3. Conclusions que l'on peut tirer d'une obser- 

 vation micrographique d'aciers ordinaires. — Rap- 

 pelons d'abord que les réactifs à utiliser sont : 



1° L'acide picrique (solution alcoolique à o"/»), 

 qui permet de difl'érencier la perlite, la troostite 

 et la sorbite (Igewsky); 



2° Le picrate de soude en solution sodique ('23 "/„ 

 soude caustique -|- 2% acide picrique) à la tempé- 

 rature de l'ébullilion, permettant de caractériser la 

 cémentite libre, qu'il colore en noir (H. Le Chate- 

 lier); 



3° La solution d'acide azotique (à 4 °/„) dans 

 l'alcool amylique, qui colore d'abord la troostite 

 et la sorbite (5 à 7 minutes), ensuite l'austénite, 

 (très légèrement après 10 min., très fortement 

 après 55 min.); la martensite n'est teintée en jaune 

 qu'après une heure ; la cémentite est toujours 

 blanche ; 



4° Le réactif formé de : une partie alcool amy- 

 lique, une partie alcool éthylique, une partie alcool 

 méthylique, une partie de solution à 4 % d'acide 

 nitrique dans l'anhydride acétique. Il ne colore que 

 la troostite et la troosto-sorbite. 



Les différents cas qui peuvent se présenter sont 

 les suivants : 



1° On est en présence de perlite et de ferrite. 

 On peut affirmer que l'acier renferme moins de 

 0,830 " „ de carbone et l'on peut, avec quelque 

 habitude, déterminer le carbone à 0,100 "/„ près. 



Dans le cas d'un acier extra-doux, on noiera la 

 grosseur de la ferrite, la plus ou moins grande 



netteté des polyèdres, qui ont une relation directe 

 avec la fragilité; on remarquera si l'acier renferme 

 des scories, qui apparaissent avant tout polissage 

 et que l'on peut aisément distinguer; on exami- 

 nera si l'acier est surchauffé, brûlé, etc. 



Ici se place une remarque de la plus haute impor- 

 tance : si l'on examine un acier brut de forge, on 

 se trouve souvent en présence non de perlite, mais 

 de sorbite; le temps d'attaque nécessaire pour 

 l'apparition du constituant noir permet d'élucider 

 ce point. On ne peut alors déterminer la teneur 

 approximative en carbone sans opérer un recuit 

 suivi d'un refroidissement lent. 



Enfin, il arrive souvent que la perlite est rangée 

 en bandes parallèles; un acier présentant cette 

 structure est toujours fragile. 



2° L'examen micrographique décèle perlite et 

 cémentite. On peut affirmer que l'acier renferme 

 plus de 0,850 °/o de carbone. La quantité de 

 cémentite libre, que l'on décèle aisément aupicrale, 

 permet de préciser la teneur en carbone. 



3° On se trouve en présence de martensite. 



En admettant que l'on examine un acier au 

 carbone et non un acier renfermant nickel, man- 

 ganèse ou chrome, on peut affirmer que l'acier 

 est trempé. 



La plus ou moins grande facilité d'attaque ou de 

 coloration de la martensite donne des renseigne- 

 ments sur la teneur en carbone ; de plus, si les 

 aiguilles sont très fines, l'acier a été trempé dans 

 le voisinage du point de transformation; si elles 

 sont plus grossières, la température de trempe a 

 été trop élevée. On est conduit à la même conclu- 

 sion si l'on se trouve en présence d'auslénite, ce 

 qui n'est pas un cas industriel. 



On a bien soin de noter les autres constituants 

 qui peuvent accompagner la martensite, ainsi que 

 leur situation : si l'on trouve de la ferrite en 

 même temps que de la martensite, on est en pré- 

 sence d'un acier hypoeutectoïde trempé à trop 

 basse température ; si l'on rencontre de la cémen- 

 tite, c'est un acier hypereutectoïde. Il est, d'ail- 

 leurs, facile et généralement nécessaire de compléter 

 la premier examen par une observation sur produit 

 recuit, laquelle permettra de déterminer approxi- 

 mativement la teneur en carbone et les propriétés 

 mécaniques du produit primitif. 



11 est nécessaire de faire remarquer que, dans 

 les aciers trempés, on se trouvera rarement en 

 présence de martensite pure, surtout dans les 

 grosses pièces; on aura généralement de la troos- 

 tite, de la sorbite; la situation et l'importance de 

 ces constituants donneront des indications du plus 

 haut intérêt : c'est ainsi qu'une pièce, une cuvette 

 de roulement, par exemple, qui, après trempe, 

 renfermerait de la troostite sur les bords, donne- 



